## Pengaruh Bakteri Staphylococcus sp. Terhadap Kuat Tekan Beton Mutu Tinggi pada Self-Healing Concrete
Muhammad Haikal 1 , Cut Nella Asyifa 2 , Teuku Budi Aulia 3,*
1,2,3* Jurusan Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111 Indonesia
1 haikal2019@mhs.usk.ac.id , 2 cutnellaasyifa@usk.ac.id , 3 aulia@usk.ac.id * * Corresponding Author

## Abstract
Concrete  is  a  very  commonly  used  construction  material,  but  cracks  in  concrete  are  an  unavoidable problem. Such cracks result in a decrease in the durability, permeability, and structural strength of concrete. To overcome this problem, an innovation is used to utilize the self-healing capabilities of concrete using bacteria in the concrete mixture. Self-healing concrete that allows healing of small cracks with the help of induced bacteria, is often referred to as bacterial concrete. This study used bacteria derived from the isolation of the Gampong Java landfill,  Banda  from  the  genus  Staphylococcus  sp.,  and  encapsulated  in  diatomae  soil  to  then  be  mixed  in  a concrete mixture. This study examines the effect of high-quality concrete technology with the addition of bacteria. The concrete mixture includes additives such as chemicals (viscocrete 3115N), minerals (silica fume), and bacteria of the genus Staphylococcus sp. These bacteria are added in weight variations of 0%, 0.5%, 0.6%, and 0.7% of the weight of cement  with a FAS value of 0.3. Bacteria  are given a nutrient broth which becomes nutrients for bacteria, then urea and CaCl2 are hydrolyzed into CaCO3 (calcite) by bacteria to close the crack. The specimens used are cylindrical with a diameter of 10 cm and a height of 20 cm, a total of 12 specimens with 9 specimens using bacterial encapsulation. Compressive strength testing of concrete was carried out at the age of 28 days with previously soaked concrete for 7 days after being given an initial crack of  70% of the compressive strength  of concrete plan 50 MPa and with a correlation factor of concrete age 7 days. The average compressive strength value of high-quality concrete at bacterial variation is 0.7%; 0.6%; 0.5%; and 0.0% is 63.87 MPa; 58.22 MPa; 43.79 MPa; 59.95 MPa. The percentage increase in compressive strength value after initial loading on bacterial variation  is 0.7%; 0,6%; 0.5% is 143.30%; 121.77%; 66.83%. Based on this study, it was found that  the 0.7% variation had the best effectiveness in increasing the compressive strength value.
Keywords:  Bacteri  of  Staphylococcus  sp.,  Compressive  Strength  of  Concrete,Concrete  Cracks,  High  Strenght Concrete

## Abstrak
Beton merupakan materi konstruksi yang sangat umum digunakan, namun keretakan pada beton adalah masalah yang tak dapat dihindari. Keretakan tersebut  mengakibatkan penurunan daya tahan, permeabilitas, dan kekuatan struktural beton. Untuk mengatasi masalah ini digunakan sebuah inovasi adalah dengan memanfaatkan kemampuan self-healing beton  menggunakan  bakteri  dalam  campuran  beton.  Beton self-healing yang memungkinkan penyembuhan retakan kecil dengan bantuan bakteri yang diinduksi, sering disebut sebagai beton bakteri.  Penelitian  ini  menggunakan  bakteri  berasal  dari  isolasi  TPA  Gampong  Jawa,  Banda  dari  genus Staphylococcus  sp . ,  dan  dienkapsulasi  dalam  tanah  diatomae  untuk  kemudian  dicampurkan  dalam  campuran beton. Penelitian ini mengkaji pengaruh teknologi beton mutu tinggi dengan penambahan bakteri. Campuran beton mencakup  bahan  tambahan  seperti  bahan  kimia  ( viscocrete 3115N),  mineral  ( silica  fume ),  dan  bakteri  genus Staphylococcus  sp . Bakteri  ini  ditambahkan  dalam  variasi  berat  0%,  0,5%,  0,6%,  dan  0,7%  dari  berat  semen dengan nilai FAS 0,3. Bakteri diberi nutrient broth yang menjadi nutrisi untuk bakteri, kemudian urea dan CaCl 2 dihidrolisis menjadi CaCO 3 (kalsit) oleh bakteri untuk menutup keretakan. Benda uji yang digunakan berbentuk silinder  dengan  diameter  10  cm  dan  tinggi  20  cm,  total  12  benda  uji  dengan  9  benda  uji  yang  menggunakan enkapsulasi bakteri. Pengujian beton pada umur 28 hari dilakukan dengan pengujian kuat tekan yang sebelumnya direndam beton selama 7 hari pasca diberikan retak awal 70% dari kuat tekan beton rencana 50 MPa dan dikalikan dengan faktor korelasi beton umur 7 hari. Nilai kuat tekan rata-rata beton mutu tinggi pada variasi bakteri 0,7%; 0,6%;  0,5%;  dan  0,0%  adalah  63,87  MPa;  58,22 MPa;  43,79  MPa;  59,95  MPa.  Persentase  kenaikan  nilai  kuat tekan  pasca  pembebanan  awal  pada  variasi  bakteri  0,7%;  0,6%;  0,5%  adalah  143,30%;  121,77%;  66,83%. Berdasarkan penelitian ini didapat variasi 0,7% memiliki efektivitas terbaik dalam peningkatan nilai kuat tekan.
Kata kunci: Beton Mutu Tinggi, Bakteri Staphylococcus sp. , Kuat Tekan Beton , Keretakan Beton

## I. Pendahuluan
Dalam  beton,  retak  merupakan  fenomena  umum karena kekuatan tarik yang relatif rendah. Penyembuhan retakan yang  cepat  diperlukan  karena air dan udara lebih  mudah  masuk  ke  dalam  beton melalui    retakan.  Perbaikan  retak  pada  beton  telah dikembangkan  sebagai  alternatif  yang  layak salah satunya  dengan  penggunaan  bakteri  yang  lebih disukai    daripada    teknologi    lain    karena    ramah lingkungan.  Metode ini dikenal sebagai self-healing. Beton  self-healing  mengombinasikan  bahan  unggul dengan  kemampuan  secara  mandiri  memulihkan diri dari kerusakan, sehingga dapat mengurangi pekerjaan perbaikan,  masalah  terhadap  lingkungan,  dan  beban perawatan yang terkait secara efisien. [1]. Proses self- healing  yang  melibatkan  mikroba  melalui  proses pengendapan  CaCO 3 dari  tindakan  oleh bakteri  pada senyawa  Ca 2+ [2]. Kalsium  karbonat  (CaCO 3 )  ini menutup  keretakan  pada  beton.  Dengan  penutupan retak  pada  beton  ini  bisa  menjadikan  beton  tetap terjaga  mutunya.  Namun  ketika  retakan  mikro terbentuk,  beton  normal  tetap  rentan  terhadap  risiko penurunan  kekuatan  struktural  sehingga  didalam penelitian self-healing  concrete ini  menggunakan beton  mutu tinggi. Bakteri  ini didapat  dari  berbagai sumber, seperti tanah pertanian, sekitar pabrik semen [3], dan area pembuangan akhir sampah [4].
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  bakteri  dari  genus Staphylococcus  sp.  mampu  memperbaiki  retakan beton dan berkontribusi pada peningkatan kuat tekan beton self-healing . Manfaat penelitian ini memberikan informasi  mengenai  pengaruh  penambahan  bakteri Staphylococcus sp. terhadap beton self-healing .
II. Metodologi Penelitian
Dimulai dengan pelaksanaan studi literatur, setelahnya  dilanjutkan  perhitungan  perencanaan campuran  untuk  pengecoran  beton  serta  proses enkapsulasi bakteri, selanjutnya melakukan pengecoran  serta  merawat  benda  uji,  melakukan pengujian,  mengolah  data,  mengevaluasi  hasil  dan pembahasan, dan mengambil kesimpulan serta saran.

## A. Beton Mutu Tinggi
Beton  mutu  tinggi  ( high  strength  concrete )  adalah beton  yang memiliki nilai kuat tekan diatas 40 MPa. Di  dalam  struktur  bangunan  beton  mutu  tinggi  lebih banyak  digunakan  karena  kuat  tekan  yang  tinggi  di awal,  mereduksi  ukuran  kolom  yang  digunakan  dan meningkatkan luasan ruang,  dan memiliki durabilitas yang tinggi [5].

## 1. Agregat
Agregat  ialah  butiran batuan alami  yang mempunyai fungsi  bahan  pengisi  dalam  campuran  mortar  atau beton. Agregat menjadi material paling banyak dalam
campuran beton.  Bahkan 2/3 Campuran beton terdiri dari agregat [6].

## 2. Bakteri Staphylococcus sp.
Bakteri  Staphylococcus  sp.  memiliki  sifat  dapat memproduksi  urease  untuk  membantu  dalam pengendapan kalsium karbonat (kalsit), yang mana ini berfungsi digunakan dalam pembuatan beton. Bakteri Staphylococcus  sp.  mampu  mengendapkan  kalsium karbonat  (kalsit)  dengan  membentuk  enzim  urease, dengan menghidrolisis urea menjadi amonia dan CO 2 , pH dan karbonat. [7].

## Gambar 1. Isolat Bakteri Staphylococcus sp.
Enzim (urease) yang dihasilkan oleh bakteri ureolitik bertindak sebagai katalis dalam hidrolis urea menjadi amonia,  membentuk  kalsium  karbonat  setelah  ion CO₃ 2- berkaitan dengan Ca 2+ .
Persamaan  reaksi  yang  membentuk  CaCO 3 (kalsit) dapat dilihat, yaitu:
CO(NH 2 ) 2 + H 2 O  ̶̶   > NH 2 COOH + NH 3 (I) NH 2 COOH + H 2 O < ̶̶  > NH 3 + H 2 CO 3 (II)
NH 3 + H 2 O < ̶̶  > NH 4 + + OH - (III)
H 2 CO 3 < ̶̶  > HCO 3 - + H + (IV) HCO 3 - + H + + 2NH 4 + 2OH - < ̶̶  > ̶̶CO₃ 2- + 2NH 4 + + 2 H 2 O  (V)
Cell-Ca 2+ + ̶̶CO₃ 2- ̶̶  > CaCO 3 (VI)
Reaksi  yang  terjadi  pada  persamaan  (I)  yaitu  urea terhidrolisis menjadi amonia dan karbonat. Persamaan (II)  menunjukan  hasil  persamaan  (I)  terhidrolisis menjadi  senyawa  1  amonia  dan  asam  karbonat. Selanjutnya pada persamaan (III dan IV) mengalami kesetimbangan  dengan  air  sehingga  membentuk biokarbonat  dan  ammonium  serta  hidroksida. Pembentukan  ion  hidroksida  menyebabkan  pH  naik dan menggeser biokarbonat. Hal ini menyebabkan ion karbonat  terbentuk  (V)  dan  ammonium  yang dikeluarkan ke lingkungan. Setelahnya kalsium yang telah  mencapai  kejenuhan  tertentu  akan  bereaksi dengan karbonat mengakibatkan pengendapan kalsium  karbonat  pada  dinding  sel  bakteri  dan membuat  seluruh  sel  terselubung  dengan  endapan tersebut. [8].

## 3. Superplastisizer
Sika®  ViscoCrete®-3115  N  merupakan  aditif superplastisizer generasi ketiga yang digunakan pada campuran  beton  dan  mortar.  Sika®  ViscoCrete®- 3115 N membantu mengurangi penggunaan air dalam campuran  beton  secara  signifikan  dan  meningkatkan kemampuan aliran beton dengan kohesi yang optimal serta kemampuan self-compacting yang baik [9].

## 4. Larutan standar 0,5 McFarland
Larutan  0,5  McFarland  digunakan  sebagai  acuan untuk  menghitung  jumlah  koloni  bakteri  dalam medium  cair  [10].  Kekeruhan  pada  larutan  0,5 McFarland menunjukkan keberadaan bakteri sebanyak ̶̶1,5 ̶̶x ̶̶10⁸ ̶̶ CFU/ml. Larutan  0,5  McFarland untuk  penelitian  ini  terdapat  di  Lab.  Mikrobiologi Fakultas  Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam USK.
5. Enkapsulasi Bakteri dengan Tanah Diatoame
Proses enkapsulasi bakteri dilakukan dengan mencampurkan  bakteri  Staphylococcus  sp., nutrient broth ,  CaCl 2, urea,  larutan  NaCl,  aquades,  dan  tanah diatomae.
Tabel 1. Proporsi Larutan pada Enkapsulasi Bakteri masing-masing Benda uji silinder 10/20
Nama Benda Uji Bakteri
(%) Nutrient
Broth
(%) Urea
(%) CaCl 2 . H 2 O (%)
Jumlah sampel BSC 0 0 0 0 0 3 BSC 5 0,5 0,11 0,44 0,22 3 BSC 6 0,6 0,13 0,53 0,27 3 BSC 7 0,7 0,16 0,62 0,31 3
Proporsi pencampuran larutan bakteri didasarkan pada penelitian [11]  dengan  pencampuran  larutan  bakteri sebesar 0,49% dari berat semen.
Tabel  2.  komposisi  bahan  enkapsulasi  terhadap berat semen
Proses  dan  bentuk  enkapsulasi  bakteri  dengan  tanah diatomae terdapat pada Gambar 2. Untuk Gambar 3. adalah  pelet  enkapsulasi  telah  dilapisi  dengan  pasta semen dengan FAS 0,5
Tabel 3. Jumlah pelarut aquades yang digunakan untuk 3 benda uji pada setiap bahan
Bahan Komposisi aquades (ml) 0,5% 0,6% 0,7% NaCl 12,959 15,551 18,143 Urea 57,020 68,683 80,346 CaCl 2 28,510 34,989 40,173 NB 142,550 168,468 207,343 Tanah Diatomae 0 0 0
Aquades  yang  digunakan  sesuai  dengan  masing- masing  penakaran  pada  komposisi  sesuai  benda  uji yang digunakan pada pembuatan enkpasulasi bakteri
Gambar 2. Proses Pengeringan Pelet Enkapsulasi
Gambar 3. Pelet Enkapsulasi Setelah Dilapisi dengan Pasta Semen

## B. Perencanaan Campuran Beton
Metode  perbandingan  berat  bahan  komposisi  pada beton menjadi acuan dalam perhitungan perencanaan campuran  beton  pada  penelitian  ini.  Pada  campuran beton  ini,  direncanakan  memiliki  kuat  tekan  sebesar 50  MPa  pada  benda  uji  berbentuk  silinder  dengan diameter 10 cm  serta  tinggi  20 cm  dengan faktor air semennya  (FAS)  adalah  0,3;  persentase silica  fume dan superplasticizer yang  dipakai  berturut  –  turut Bahan Komposisi bakteri (gram) 0,5 % 0,6 % 0,7% NaCl 12,959 15,550 18,143 Urea 11,404 13,736 16,069 CaCl 2 5,702 6,997 8,035 NB 2,851 3,369 4,147 Tanah Diatomae 302,079 302,079 302,079
adalah  8%  dan  2%  dari  berat  semen.  Selain  itu, campuran  juga  mengandung  bakteri  Staphylococcus sp.  yang  dienkapsulasi. Pada agregat  kasar ukuran maksimum menggunakan  batu  pecah  berdiameter 9,52 mm.  Gradasi/ukuran  butiran  untuk  perencanaan campuran pada penelitian ini adalah (0 – 2) mm, (2 – 4,76) mm, (4,76 – 8) mm, dan (9,52) mm.
Dalam  perencanaan  campuran  ini,  berat  semen ditetapkan sebesar 550 kg/m 3 [12]. Berat agregat yang digunakan  adalah  70%  dari  volume  beton,  yaitu sekitar  2550  kg/m3  (untuk  beton  mutu  tinggi diperkirakan  berat  volumenya  antara  25  –  26  t/m 3 ). Hasil  dari  perandingan  pada  campuran  material didapatkan  berdasarkan  berat  dan  disesuaikan  dari masing-masing.berat jenis setiap material
Tabel  4.  Perencanaan  campuran  beton  pada  12 benda uji silinder 10/20
C. Pembuatan dan Perawatan Benda Uji
Pembuatan  benda  uji  penelitian  dimulai  dengan menghitung jumlah benda uji yang diperlukan sesuai dengan komposisi  perencanaan campuran. Proses ini melibatkan  penggunaan concrete  mixer untuk mencampur material-material yang telah dipersiapkan.  Pada  tahap  awal,  cetakan  beton dibersihkan dan diberi lapisan oli agar mempermudah pembukaan cetakan setelah beton mengeras.

## Gambar 4. Proses Pengecoran Benda Uji
Pengadukan  beton  dilakukan  secara  bertahap  dalam concrete mixer sesuai urutan komponen perencanaan campuran,  dimulai  dengan  semen,  agregat  kasar, agregat  halus,  air, silica fume , serta superplasticizer. Air  dan superplasticizer dituangkan  secara  bertahap selama proses pengadukan, dan pengadukan
dilakukan  selama  10  menit  sesuai  dengan  waktu pengadukan  optimal  yang  telah  ditentukan.  Setelah tahap  pengadukan  selesai,  selanjutnya  adalah menambahkan  bakteri Staphylococcus yang  telah dienkapsulasi  sesuai  dengan  persentase  variasi  yang telah  direncanakan  kedalam  gayung  sedikit  demi sedikit  dengan  penuangan  campuran  beton,  dan kemudian dilakukan pengadukan lagi untuk memastikan  pencampuran  yang  merata.  Kemudian masukkan campuran beton yang dicampur enkapsulasi bakteri kedalam cetakan silinder 10 cm x 20 cm hingga penuh sekaligus cetakan dipukul-pukul dengan palu karet agar menutup ruang pori-pori udara pada beton.

## Gambar 5. Capping Benda Uji
Permukaan  benda  uji  ditutup  menggunakan  bahan yang  kedap  air  dan  dibiarkan  selama  1x24  jam . Selanjutnya  benda  uji  di capping bertujuan  untuk memberikan  permukaan  yang  datar  pada  permukaan silinder  sebelum  dilakukan  pengujian,  dan  untuk ketebalan capping tidak  kurang  dari  6  mm.    Setelah benda  uji  mengeras keluarkan  benda  uji  dengan membuka  cetakannya,  lalu  benda  uji  dimasukkan kedalam bak berisi air pada suhu sekitar 21-25 o c [13].

## D. Pemberian retak pada benda uji umur 7 hari
Pemberian  retak  diberikan  pada  umur  beton  7  hari setelah perendaman [14]. Setelah 12 benda uji (selain 0%  BSC1,  0%  BSC2,  dan  0%  BSC3)  dilakukan pemberian  retak,  benda  uji  dilakukan  perendaman kembali selama 28 hari untuk memberikan waktu bagi beton ̶̶melakukan ̶̶“pemulihan ̶̶mandiri” ̶̶di ̶̶dalam ̶̶bak ̶̶ air.
Gambar 6. Pembebanan Benda untuk memunculkan Retak Material Berat Satuan Air 3,110 kg Semen 10,367 kg Silica fume 0,828 kg Pasir (0-2 mm) 11,559 kg Split (2,38-9,52 mm) 17,339 kg Superplastilizer 0,207 kg
E. Pengujian  Benda  Uji  Umur  28  hari (Pengujian Kuat Tekan higga Ultimit)
Pengujian kuat tekan beton menggunakan compression strength tester di LKBB Jurusan Teknik Sipil  Fakultas  Teknik  USK. Langkah-langkah pengujiannya, yaitu: Meletakkan benda uji pada mesin tekan.  Selanjutnya,  operasikan  mesin  tekan  sambil memantau  beban  selama  pengujian.  Catat  beban maksimum  yang  terjadi  selama  pengujian  benda  uji. Hitung kuat tekan beton dengan membagi beban oleh luas penampang benda uji. Dan terakhir, dokumentasikan  keadaan  beton  setelah  pengujian hingga ultimit.

## III. Hasil dan Pembahasan

## A. Hasil Pengecekan pH Air
Air bak perendaman dilakukan pengecekan pH untuk mengetahui  air  bersifat  netral  atau  tidak  (asam  atau basa) [15]. Berikut ditampilkan pada Gambar 7. yang dari  pengujian  pH  air  dengan  kertas  lakmus menunjukkan nilai pH 7 atau air bersifat netral.
Gambar 7. Hasil Pengecakan pH Air dengan Kertas Lakmus

## B. Hasil Pengujian Beton 28 Hari
Tabel 5. Nilai Pengujian Kuat Tekan Beton Tanpa Menggunakan  Bakteri  pada  28  Hari  Pasca Perendaman
Setelah  benda  uji  yang  retak  dilakukan  pemulihan selama 28 hari, benda uji tersebut dilakukan pengujian (kuat  tekan)  hingga  ultimit.  Tujuannya  adalah  untuk mendapatkan  hasil  dari  besarnya  kuat  tekan  beton pasca pemberian retak. Tabel 6.
Tabel 6. Nilai  Pengujian  Kuat  Tekan  Beton Menggunakan  Bakteri  pada  28  Hari  Pasca Perendaman
Hasil  kuat  tekan  rata-rata  menunjukan  bahwa  beton dengan kandungan 0,7% bakteri nilai  kuat tekan lebih besar daripada beton bakteri persentase 0%; 0,5%; dan 0,6%  seperti diagram pada Gambar 8.
Gambar 8. Kuat tekan rata-rata benda uji setelah perendaman selama 28 hari
Berdasarkan  nilai  kuat  tekan,  didapat  perhitungan rasio perbaikan kuat tekan benda uji dengan campuran bakteri  pasca pembebanan  awal  7 hari  terhadap kuat tekan ultimit beton  setelah 28 hari  perendaman. Dan didapat hasil yang tercantum pada Tabel 7 . dan grafik Gambar 9.
Persentase Bakteri % Nama Benda Uji Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan Rat-rata (MPa)
0
B1 71,23
59,95 B2 48,70 B3 59,93
Persentase Bakteri % Nama Benda Uji Kuat Tekan Rat-rata (MPa) Kuat Tekan Rat-rata (MPa) 0,5 BSC 1 (0,5) 50,35
43,79 BSC 2 (0,5) 39,96 BSC 3 (0,5) 41,07 0,6
BSC 1 (0,6) 51,20
58,22 BSC 2 (0,6) 62,78 BSC 3 (0,6) 60,67 0,7 BSC 1 (0,6) 63,36
63,87 BSC 2 (0,6) 63,12 BSC 3 (0,6) 65,12
Tabel 7. Persentase kenaikan nilai kuat tekan pasca pemberian retak awal
Gambar  9.  Diagram  Persentase  Kenaikan  Nilai Kuat Tekan Pasca Pembebanan 7 hari
Dari  hasil  perhitungan  didapat  besar kenaikan kuat tekan benda uji pasca pemulihan retak hingga  hari  ke  28  mampu  mengalami  kenaikan terhadap  kuat  tekan  ultimit  beton  pasca  perendaman 28 hari. Bahkan pada benda uji dengan variasi bakteri 0,7%  mengalami  kenaikan  kuat  tekan  mencapai 143,30%.

## IV. Kesimpulan
A.  Bahwa  nilai  kuat  tekan  beton  mutu  tinggi dipengaruhi  oleh  banyaknya  penambahan  bakteri Staphylococcus  sp.  Nilai  kuat  tekan  rata-rata tertinggi  terjadi  pada  beton  dengan  persentase bakteri  0,7%  sebesar  63,87  MPa  yang  sudah mencapai kuat tekan rencana 50 MPa.
B. Penambahan enkapsulasi bakteri juga mampu  meningkatkan  nilai  perbaikan  kuat  tekan pasca  pemberian  beban  awal  7  hari,  beton mengalami  kenaikan  kuat  tekan  pada  pengujian ultimit 28 hari dengan persentase terbaik pada beton bakteri 0,7% dengan nilai 143,30%.

## V. Saran
Pada  penelitian  selanjutnya  bisa  digunakan  inovasi terbaru  atau  lain  dengan  penentuan  untuk  membuat benda  uji  dengan  enkapsulasi  dari  material  selain tanah diatomae. Pada penelitian selanjutnya benda uji persentase  0%  bakteri  bisa  dilakukan  pembebanan awal beton umur 7 hari.

## Daftar Kepustakaan
[ 1 ] Khaliq,  W.,  &  Ehsan,  M.  B.  (2016).  Crack healing in concrete using various bio influenced self-healing  techniques. Construction  and Building Materials , 102 , 349–357.
[2]  Vijay,  K.,  Murmu,  M.,  &  Deo,  S.  V.  (2017). Bacteria based self healing concrete – A review. Construction and  Building  Mater ials , 152 , 1008–1014.
[3]   Krishnapriya, S., Venkatesh Babu, D. L., & G., P.  A.  (2015).  Isolation  and  identification  of bacteria to improve the strength of concrete.In Microbiological Research (Vol. 174) . Elsevier.
[4]   Bharathi,  N.  (2014).  Calcium  Carbonate Precipitation  with  Growth  Profile  of  Isolated Ureolytic  Strains. International  Journal  of Science and Research , 3 (9), 2045–2049.
[5]  Apriwelni, S., & Bintang Wirawan, N. (2020).
Kuat  Tekan  Beton  Mutu  Tinggi  dengan Memanfaatkan  Fly  Ash  dan  Bubuk  Kaca Sebagai Bahan Pengisi. Jurnal Saintis , 20 (01), 61–68.
[6]  Ahmad, Dumiyati. "Analisis Penggunaan Pasir Pantai sampur Sebagai Agregat Halus Terhadap Kuat Tekan Beton." Fropil, 2015: 1-15.
[7]  Machsun,  I.  R.,  &  Zulaika,  E.  (2017).  Profil Protein Bakteri Ureolitik. Jurnal Sains Dan Seni ITS, 6(2), 2–4.
[8]  Chuo, S. C., Mohamed, S. F., Setapar, S. H. M., Ahmad, A., Jawaid, M., Wani, W. A., Yaqoob, A. A., & Ibrahim, M. N. M. (2020). Insights into the  current  trends  in  the  utilization  of  bacteria for  microbially  induced  calcium  carbonate precipitation. Materials, 13(21), 1–28.
Benda Uji Kuat Tekan (MPa) Kuat Tekan Rata- Rata (MPa) Kuat Tekan Pemberian keretakan 7 hari (MPa) Persentase kenaikan beban ultimit (%) BSC 1 (0,5%) 50,35
43,79 26,25 66,83 BSC 2 (0,5%) 39,96 BSC 3 (0,5%) 41,07
BSC 1 (0,6%) 51,20 58,22 26,25 121,77 BSC 2 (0,6%) 62,78 BSC 3 (0,6%) 60,67
BSC 1 (0,7%) 63,36 63,87 26,25 143,30 BSC 2
(0,7%) 63,12
BSC 3 (0,7%)
65,12
[9]  Sika,  (2022),  Lembar  Data  Teknis:  Sika® ViscoCrete®-3115 N.
[10]  Hendra Sarosa, A., Tandiyanto, H., Santoso, B. I.,  Nurhadianty,  V.,  &  Cahyani,  C.  (2018). Pengaruh  Penambahan  Minyak  Nilam  Sebagai Bahan  Aditif  Pada  Sabun  Cair  Dalam  Upaya Meningkatkan  Daya  Antibakteri  Terhadap
Staphylococcus  aureus.  Indonesian  Journal  Of Essential Oil, No.x, 3(1), 1–
[11]  Huynh, N. N. T., Phuong, N. M., Toan, N. P. A., & Son, N. K. (2017). Bacillus Subtilis
HU58 Immobilized in Micropores of Diatomite for Using in Self
healing Concrete. Procedia Engineering , 171 , 598–605.
[12]  Aulia,  T.  B.,  &  Rinaldi.  (2015).  Bending capacity  analysis  of  high-strength  reinforced concrete beams using environmentally friendly synthetic fiber composites. Procedia Engineering, 125, 1121–1128.
[13] SNI  2493:2011.  (2011).  Tata  Cara  Pembuatan dan Perawatan Benda Uji Beton di Laboratorium. Badan Standar Nasional Indonesia , 23.
[14] Depaa,  R.  A.  B.,  &  Felix  Kala,  T.  (2015). Experimental  investigation  of  self  healing behavior  of  concrete  using  Silica  fume  and GGBFS  as  mineral  admixtures. Indian  Journal of Science and Technology, 8(36).
[15]   Chapman, D. (2000). Water quality assesment-  A  guide  to  use  of  biota,  sediments and water in environmental monitoring-second edition. Cambridge University Press: Inggris.